106 ANALES DE LA SOCIEDAD CIENTÍFICA ARGENTINA 



se de agujas, se amasarán 100 gramos de cal, durante 5 minutos, 

 hasta una consistencia normal, que se extenderá sobre una placa 

 de vidrio, dándole 2 centímetros de espesor, y se considerará he- 

 cho el fragüe cuando resista una presión leve de la uña. 



Art. 6°. Cien gramos demateria amasada, como se determina en el 

 artículo anteriory extendidos del mismo modo, sobre una placa me- 

 tálicalisa, se mantendrán durante24 horas, ó más, en una atmósfera 

 húmeda, si la cal no hubiera aún fraguado; se someterán á una 

 estufa de 110° cent, á 120° cent, de temperatura, lo menos durante 

 una hora, hasta que no dé vapores. Después de dichas operaciones 

 la muestra no deberá presentar grietas en los bordes ni depre- 

 siones. 



Art. 7". Dos muestras preparadas como se ha indicado y exten- 

 didas sobre placas de vidrio se mantendrán durante 24 horas, ó 

 más, si el fragüe no está terminado, en una amósíera húmeda. En 

 seguida se sumergerán en agua de una temperatura de 15° á 28 ° 

 cent., durante 28días, y se darán porbuenas si el volumen no se ha 

 alterado ó si no presentan rajaduras en los bordes ni depresiones. 



Art. 8°. Amasadas en consistencia normal durante 5 minutos, sea 

 con agua dulce, de mar ó de salinas, puestas en moldes, con una 

 compresión moderada y mantenidas en una atmósfera húmeda du- 

 rante 24 horas ó más, si el fragüe no hubiera terminado, se sumer- 

 girán las muestras en agua, que se renovará cada siete dias; al 

 cabo de 27 dias de inmersión, las muestras deberán resistir, por lo 

 menos, á la tracción de dos kilogramos y medio, por centímetro 

 cuadrado. Se harán seis muestras de ensayo y el resultado se deter- 

 minará por el término medio de las cuatro cifras más elevadas. 



Art. 9°. Preparadas las muestras como se ha indicado en el artí- 

 culo anterior deberá resistir, al cabo de los mismos tiempos de con- 

 fección é inmersión, á 12 kilogramos por centímetro cuadrado, á la 

 presión. Esta prueba suple á la anterior y recíprocamente. 



B. — Cemento portland ó de fragüe lento 



Art. 10. Su índice de hidraulicidad no bajará de 0,46 ni excede- 

 rá de 0,73. No se admitirán cementos que contengan más de 2% 

 de sulfato de cal, ni más de una parte de alúmina por dos de sílice, 

 ni que contengan más de 3 % de magnesia. 



Art. 11. El peso del decímetro cúbico, sin compresión, no bajará 



